## ANALISA PENGARUH UKURAN DIAMETER SERAT TANGKAI SAGU TERHADAP SIFAT MEKANIK PADA MATERIAL KOMPOSIT
Yuspian Gunawan 1 , Prinob Aksar 1 , La Ode Irfan 2

## JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI
Email : la_odeirfan92@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  ukuran diameter  serat  tangkai/pelepah  daun  sagu terhadap  sifat  mekanik  (kekuatan  tarik  dan  bending)  pada  material  komposit.  Dalam  penelitian  ini pembuatan komposit menggunakan metode hand lay up, Pembuatan spesimen sesuai standar ASTM D 638 – 01 untuk uji tarik dan  ASTM  D  790-02  untuk uji  bending dengan  jumlah 5 spesimen setiap  perlakuan. Metode  yang digunakan  dalam  analisa  data  yaitu Analisis  data  secara  grafikal  untuk  melihat  hubungan  antara  parameter- parameter yang saling berkaitan dan ketergantungan yaitu variasi ukuran diameter serat (0,05 – 0,25 mm, 0,30 – 0,50 mm, dan 0,60 – 1,05 mm) terhadap sifat mekanis (uji tarik dan bending).
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pada  perlakuan  uji  tarik  yang  memiliki  kekuatan  maksimum terdapat  pada  ukuran  diameter  serat 0,05  mm  sampai  0,25  mm  dengan  nilai  kekuatan  tarik  sebesar  48,000 N/mm 2 , sedangkan untuk perlakuan uji bending yang memiliki kekuatan maksimum terdapat pula pada ukuran diameter serat 0,05 mm sampai 0,25 mm dengan nilai kekuatan bending sebesar 90,234 N/mm 2 .
Kata kunci : Komposit, Tangkai Sagu, Ukuran Diameter, Kekuatan tarik, kekuatan bending.
1 Staf Pengajar  Program  Studi  Teknik  Mesin  Fakultas  Teknik  Universitas  Halu  Oleo  ,  Kampus  Hijau  Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232
2 Mahasiswa Program  Studi  Teknik  Mesin  Fakultas  Teknik  Universitas  Halu  Oleo  ,  Kampus  Hijau  Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232

## 1. Pendahuluan
Material komposit adalah  material  multi fasa yang  diperoleh  melalui  kombinasi  dari  dua  material atau  lebih  yang  memiliki  karakteristik  sifat  yang berbeda, digabungkan untuk mencapai sifat karakteristik  yang  lebih  baik  yang  tidak  dimiliki material  penyusunnya Deborah  D.  L.  Chung  (2010). Material komposit tersusun atas dua unsur utama yaitu matriks (bahan  pengisi)  dan filler (bahan  pengisi). Bahan pengisi dapat berbentuk serat, partikel, serbuk, dan lain-lain.
Berkembangnya penggunaan material komposit  berpenguat  serat  alam  tersebut  dikarenakan sifat  yang  dimilikinya,  dimana  serat  ini  mempunyai nilai  perpaduan  dua  sifat  dasar  kuat  dan  ringan. Disamping  itu  serat  alam  juga  lebih  gampang diperoleh,  karena  berasal  dari  mahluk  hidup  seperti hewan dan tumbuhan, yang bersifat dapat terbaruhkan,  dapat  diolah  secara  alami,  ramah terhadap lingkungan, serta mempunyai kekakuan yang lebih tinggi dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Serat  alam  yang  sering  digunakan  dan  memiliki selulosa  antara  lain  serat  kelapa,  serat  kenaf,  serat
empulur  sagu,  serat  tebu,  serat  rami,  serat  nenas,  dan lain- lain (Putu Lokantara, 2009).
Tanaman  sagu (metroxylon  sp) merupakan salah satu jenis tanaman pangan yang tumbuh tersebar diseluruh  wilayah  Indonesia.  Potensi  sagu  di Indonesia  dari  sisi  luasnya  sangat  besar.  Sekitar  60% areal  sagu  dunia  ada  di  Indonesia.  Tanaman  sagu  di Indonesia  banyak  terdapat  di  daerah  Papua, Papua Barat,  Maluku  Utara,  Sulawesi  Tengah,  Sulawesi Tenggara,  Sulawesi  Selatan,  Kalimantan  Selatan, Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Barat (Mentawai), dan Riau.
Didalam  kulit  tangkai/pelepah  daun  sagu terdapat serat yang kuat  menyerupai bulu rambut. Hal ini  bisa  dimanfaatkan  sebagai  bahan  penguat  pada material  komposit  serat  alami.  Sementara  itu berdasarkan potensi pengembangan sagu di Indonesia Khususnya  di  Sulawesi  Tenggara  memungkinkan berlimpahnya  bahan  baku  serat  tangkai  sagu  yang sampai  saat  ini  pemanfaatannya  masih  sebatas kerajinan  Rumah  rumah  tangga. Oleh  karena  itu, tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pengaruh ukuran besar diameter tangkai/pelepah daun sagu  terhadap  sifat  mekanik  (kekuatan  tarik  dan
bending) pada material komposit yang diperkuat serat tangkai/pelepah daun sagu.

## 2. Landasan Teori
Arif  humeiri  (2013)  melakukan  penelitian tentang pengaruh konsentrasi alkali dan diameter serat terhadap kuat geser rekatan pada antar muka serat ijuk aren (arenga pinnata)/ poliester. Didalam penelitiannya  melakukan  perendaman  serat  didalam NaOH  (  0%,  2,5%,  5%,  7,5%,  10%)  selama  2  jam, sementara  ukuran  diameter  serat  yang  dipakai  yaitu 0,96mm,  0,43mm,  dan  0,17mm.  Dari  hasil  pengujian sampel menunjukan  bahwa semakin tinggi kosentrasi NaOH 2,5% sampai 5% maka kekuatan gesernya akan semakin meningkat.
Hendriwan  Fahmi,  Dan  Harry  Hermansyah (2011),  melakukan  penelitian  tentang  pengaruh orientasi  serat  pada  komposit  resin  polyester  serat daun nenas terhadap kekuatan tarik. Dalam penelitiannya menggunakan  tiga  orientasi  arah  serat yaitu  0 0 ,  45 0 ,  90 0 .  Dari  hasil  pengujian  sampel, menunjukan  bahwa  kekuatan  tarik  berturut-turut sebesar  43,88  N/m 2 , 54,26 N/m 2 ,  46,85 N/m 2 . Kekuatan  tarik  maksimum  terdapat  pada  komposit yang memiliki orientasi serat 45 0 .
Imam  Munandar,  dkk  (2013),  melakukan penelitian  tentang  kekuatan  tarik  serat  ijuk  dengan diameter 0,25-0,35 (mm), 0,35-0,45 (mm), 0,46-0,55) direndam  dalam  larutan  NaOH  selama  2  jam  dan dioven  dengan  suhu  80 0 C  selama  15  menit.  Hasilnya menunjukan bahwa  semakin  kecil  ukuran  diameter serat  kekuatan  tariknya  semakin  tinggi  yaitu  secara berturut sebesar 208,22 Mpa. Hal ini disebabkan oleh rongga  dan  ikatan  antar  molekul  pada  serat berdiameter kecil banyak. Dan lebih besar dibandingkan dengan serat berdiameter besar.
La  Ode  Ramalan  (2015)  dalam  penelitiannya menganalisa  kekuatan  tarik  dan  bending  komposit serat  ijuk  dengan  orientasi  serat  lurus  (continuo)  dan fraksi volume serat dan resin (epoksi) yaitu 40%:60%, 50%:50%,  dan  60%:40%.  Kekuatan  tarik  tertinggi terdapat  pada  fraksi  volume  50%  serat  :  50%  resin yaitu sebesar 34,371267 N/mm 2 . Sedangkan kekuatan bending  tertinggi  terdapat  pada  Fraksi  60%  serat  : 40% resin, yaitu 55,153183 N/mm 2 .

## Komposit
Menurut  Deborah  D.  L.  Chung  (2010)  dalam bukunya (Composite materials science and apllications), material komposit adalah material multi fasa  yang  diperoleh  melalui  kombinasi  dari  dua material  atau  lebih  yang  memiliki  karakteristik  sifat yang  berbeda,  digabungkan  untuk  mencapai  sifat karakteristik  yang  lebih  baik  yang  tidak  dimiliki material penyusunnya. Sedangkan menurut Bondan T. Sofian  (2011)  dalam  bukunya  (Pengantar  Material Teknik),  material komposit  didefenisikan  sebagai sebuah  material  yang  terdiri  atas  beberapa  material,
dimana  sifat  yang  dimilikinya  merupakan  gabungan sinergis dari sifat  material penyusunnya. Berdasarkan morfologi  material  penguatnya,  komposit  dibagi dalam  tiga  kelompok,  yaitu  Komposit  partikulat, Kompist serat; dan Komposit laminat.

## Matriks
Menurut  Gibson  (1994),  bahwa  matrik  dalam struktur  komposit  dapat  berasal  dari  bahan  polimer, logam,  maupun  keramik.  Syarat  pokok  matrik  yang digunakan  dalam  komposit  adalah  matrik  harus  bisa meneruskan  beban,  sehinga  serat  harus  bisa  melekat pada  matrik  dan  kompatibel  antara  serat  dan  matrik. Pada  bahan  komposit  matrik  berfungsi  sebagai mengikat serat, mengisolasi serat, memberikan suatu permukaan  yang  baik  pada  kualitas  akhir  komposit, memberikan  perlindungan  untuk  memperkuat  serat terhadap  serangan  kimia  dan  kerusakan  mekanik karena pemakaian.

## Resin
Resin  merupakan  bahan  pembuat  fiberglass yang  berwujud  cairan  kental  seperti  lem.  Berfungsi untuk mengeraskan semua bahan yang akan dicampur menjadi  larutan  fiberglass.  Resin  memiliki  berbagai macam  jenis  type,  dari  yang  keruh,  berwarna,  hingga yang bening  dengan  berbagai  kelebihan  seperti kekerasan, lentur, kakuatan dan lain-lain.

## Katalis
Katalis merupakan suatu zat atau subtansi yang dapat  mempercepat  reaksi  (dan  mengarahkan  atau mengendalikan),  tanpa  terkonsumsi  oleh  reaksi, namun bukannya tanpa bereaksi. Katalis sebagai suatu substansi  yang  mengubah  laju  suatu  reaksi  kimia tanpa  mengalami  perubahan  secara  kimiawi  pada akhir  reaksi.  Bahan  katalis  dalam  pembuatan fiberglass  merupakan  bahan  pembuat  fiberglass  yang berwarna bening dan fungsi sebagai pengecer.

## Miror
Miror  merupakan  salah  satu  bahan  yang digunakan  dalam  pembuatan komposit.  Bahan  ini dibutuhkan  untuk  melicinkan  cairan  resin  yang mengeras  dengan  cetakannya.  Agar  cairan  resin  yang mengeras  dapat  dilepaskan  dari  cetakannya  dengan mudah. Mirror berwujud seperti pasta dan mempunyai warna yang bermacam-macam.

## Serat (Fiber)
Serat  atau fiber dalam  bahan  komposit berperan  sebagai  bagian  utama  yang  menahan  beban, sehingga  besar  kecilnya  kekuatan  bahan  komposit sangat  tergantung  dari  kekuatan serat  pembentuknya. Semakin  kecil  bahan  (diameter  serat  mendekati ukuran  kristal)  maka  semakin  kuat  bahan  tersebut, karena  minimnya  cacat  pada  material  (Triyono,& Diharjo  k,  2000).  Selain  itu  serat  (fiber)  juga merupakan  unsur  yang  terpenting,  karena  seratlah
yang  menentukan  sifat  mekanik  komposit  tersebut seperti kekerasan, keuletan, kekuatan dan sebagainya.
Serat  secara  umum  terdiri  dari  dua  jenis  yaitu serat sintetis dan serat alam. Serat sintetis adalah serat yang  dibuat  dari  bahan-bahan  anorganik  dengan komposisi  kimia  tertentu.  Serat  alam  adalah  serat yang  dapat  langsung  diperoleh  dari  alam.  Biasanya berupa  serat  yang  dapat  langsung  diperoleh  dari tumbuh-tumbuhan dan binatang (Schwartz, 1984).

## Perlakuan NaOH (Natrium Hidroksida)
NaOH  atau  sering  disebut  alkali  digunakan untuk  menghilangkan  kotoran  atau  lignin  pada  serat dengan Sifat alami serat adalah Hyrophilic, yaitu suka terhadap air. berbeda dengan polimer yang hidrophilic.  Pengaruh  perlakuan  alkali  terhadap  sifat permukaan  serat  alam  selulosa  telah  diteliti  dimana kandungan  optimum  air  mampu  direduksi  sehingga sifat  alami hyrophilic serat  dapat  memberikan  ikatan interfacial dengan  matrik  secara  optimal  (Bismarck dkk 2002).

## Tanaman Sagu
Tanaman sagu dengan bahasa latin (Metroxylon sp) berarti tanaman yang menyimpan pati pada batangnya. Pohon sagu memiliki batang silindris mirip pohon kelapa, tetapi ukuran diameter batangnya cukup besar sehingga apabila telah dewasa batangnya tidak  terpeluk  oleh  manusia.  Secara  keseluruhan, pohon  sagu  lebih  terlihat  sebagai  palem  yang  gemuk dengan (Atjung, 1990).

## Gambar 1. Pohon Tanaman Sagu

## Kekuatan Tarik
Pengujian  tarik  bertujuan  untuk  mengetahui tegangan, regangan, modulus elastisitas bahan dengan cara  menarik  spesimen  sampai  putus/patah.  Untuk menghitung  nilai  tegangan,  regangan,  dan  modulus elastisitas dapat menggunakan persamaan berikut : Tegangan;
= .............................................................. 1.1
Regangan;
= =
.................................................1.2
Modulus Elastisitas;
= = = . . ........................................1.3 Gambar 2. Spesimen Uji Tarik ASTM D 638-01 Keterangan : Radius = 76 mm Ketebalan = 4 -7 mm Dalam pengujian tarik, terdapat grafik hubungan antara Tegangan dan Regangan yang dapat memberikan  gambaran  dari  sifat  material.  Grafik hubungan  Tegangan  dan  Regangan  ditampilkan seperti gambar berikut :

## Gambar 3. Kurva Tegangan-Regangan
Untuk  menghitung  nilai  kekuatan  tarik,  dapat menggunakaan persamaan berikut (Bondan T. Sofian, 2010).
F = σ . A atau σ = ......................................... 1.4
Dimana : F = beban (N). A
= luas penampang (mm 2 ).

## Kekuatan Bending
Kekuatan bending atau  kekuatan  lengkung adalah tegangan bending terbesar yang dapat diterima akibat  pembebanan  luar  tanpa  mengalami  deformasi yang besar atau kegagalan.
Tebal spesimen = 4 - 7 mm
Persamaan  yang  digunakan  untuk  menghitung kekuatan  bending menurut  William  D.  Callister  Jr, 2000 :
Gambar 5. Skema Pengujian Bending
σ = ............................................................. 1.5
Dimana: σb = Kekuatan tarik (MPa)
M
= Momen lentur (N.mm) c = Jarak sumbu netral
(mm) I = Momen inersia (mm 4 )
F
= Gaya tarik
(N)
L = Panjang spesimen
(mm) b = Lebar
(mm) d = Tebal
(mm)

## Fraksi Volume Serat
Untuk  menghitung  fraksi  volume,  parameter yang  harus  diketahui  adalah  berat  jenis  resin,  berat jenis  serat,  berat  komposit  dan  berat  serat.  Adapun persamaan  yang  digunakan  untuk  mencari  fraksi volume adalah (Shackelford, 1992).
υf = x 100% ...................................... 1.6
Atau, υf = . ......................................................... 1.7
Dimana :
υf
= Fraksi volume serat (%) m f = Massa serat
(gr)
ρ f
= Densitas serat (gr/cm 3 ) m m = Massa matriks (gr) ρ m = Densitas matriks
(gr/cm 3 ) V c = Volume cetakan
(cm 3 )

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratorium Material  Dan  Teknologi  Mekanik  Jurusan  Teknik Mesin  Fakultas  Teknik  Universitas  Halu  Oleo  dan Laboratorium
Metalurgi
Fisik Universitas Hasanuddin.
Adapun  alat  yang  digunakan  dalam  penelitian ini antara  lain  timbangan  digital,  cetakan  komposit, jangka  sorong,  gergaji  tangan, parang,  dan  alat  bantu lain  yang  digunakan,  meliputi:  Sendok, cutter, gunting, kuas, pisau, spidol, penggaris, dan malem.
Bahan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  serat tangkai  sagu  dengan  3  variasi  ukuran diameter. Serat  tangkai diperoleh  dari  proses pengerjaan  secara  manual,  dan  dilanjutkan  dengan proses  ekstrasi  larutan  alkali Natrium  Hidroksida (NaOH). Bahan  matriks  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  resin  Polyester  dan  hardener Mekpo. Pembuatan  komposit  dilakukan dengan metode hand lay up.
Pengujian  komposit  menggunakan  mesin Universal  Testing  merek  Simadzu.  Pada  pengujian komposit  tersebut  disesuaikan  dengan  ukuran  standar ASTM D 638 – 01 (Uji Tarik) dan ASTM D 790 – 02 (Uji Bending).

## 3.4 Diagram Alir Penelitian

## Gambar 6. Diagram Alir Penelitian

## 4. Pembahasan
Untuk  mengetahui  hubungan  ukuran  serat terhadap  kekuatan  tarik,  maka  dalam  penelitian  ini akan  diinteprestasikan  secara  grafikal untuk  melihat kecenderungan  atau  keterkaitan  antara  variabel.
Grafik  dibawah  ini  adalah  grafik  hubungan  antara variasi ukuran serat terhadap kekuatan tarik.

## Gambar 7. Grafik Uji Tarik
Grafik  diatas  menunjukkan  hubungan  antara variasi ukuran diameter serat terhadap kekuatan tarik. Dari grafik tersebut menggambarkan bahwa kekuatan tarik  yang  terdapat  pada  setiap  spesimen  cenderung menurun terhadap variasi ukuran besar diameter serat atau  berbanding  terbalik.  Bahwa  semakin  besar ukuran  serat  yang  diberikan maka  semakin  kecil kekuatan  tarik  yang  didapatkan.  Hal  ini  dapat  dilihat pada  ukuran  serat  dengan  diameter  0.05  mm  sampai 0.25  mm  memiliki  kekuatan  tarik  sebesar  48  N/mm 2 , ukuran  serat  dengan  diameter  0.30  mm  sampai  0.50 mm  memiliki  kekuatan  tarik  sebesar 47.321  N/mm 2 , dan  untuk  ukuran  serat  dengan  diameter  0.60  mm sampai  1.05  mm  memiliki  kekuatan  tarik  sebesar 45.692 N/mm 2 .
Dari  hasil  uraian  diatas  diperoleh  nilai kekuatan tarik terbesar terdapat pada spesimen dengan ukuran diameter serat 0,05 mm sampai 0,25 mm, yang merupakan  ukuran  diameter  paling  kecil.  Hal  ini disebabkan tingkat kerapatan susunan antar serat pada ukuran  diameter    kecil  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  ukuran  diameter  yang  besar,  sehingga  rongga antar  serat  yang  terjadi  pada  susunan  diameter  kecil lebih rendah dibandingkan dengan diameter besar. Hal ini  akan  mengurangi  kemampuan  material  komposit dalam  menerima  beban,  sebab  ikatan  antar  unsur penyusun komposit melemah.
Kekuatan  tarik  komposit  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor,  seperti  kekuatan  ikatan  antar  muka (inter face), fraksi volume serat dan matriks, orientasi serat,  panjang  serat,  karateristik  serat  penyusunnya. Didalam  serat  sagu,  terdapat  unsur  kayu  dan  unsur pati  (zat  tepung).  Unsur  pati  tersebut  memiliki  sifat yang lunak, dan rapuh. Diameter yang besar memiliki zat  pati  yang  tinggi,  dibandingkan  dengan  serat berdiameter kecil.
Munandar,  dkk  (2013)  melakukan  penelitian tentang kekuatan  tarik  serat  ijuk  (arenga  pinnata merr) menyatakan bahwa semakin kecil diameter serat maka  kekuatan  tariknya  besar,  karena  rongga  pada serat  kecil  dan  ikatan  antar  molekulnya  banyak sehingga kekuatannya kuat, begitupun sebaliknya.
Untuk  mengetahui  hubungan  antara  variasi ukuran  diameter  serat  terhadap  kekuatan  bending, maka  dalam  penelitian  ini  akan  diinteprestasikan
secara  grafikal  guna  untuk  memperoleh  suatu gambaran  dari  hasil  penelitian.  Grafik  dibawah  ini adalah hubungan antara variasi  ukuran diameter  serat terahadap kekuatan bending.

## Gambar 7. Grafik Uji Bending
Grafik  diatas  menunjukkan  hubungan  antara ukuran  diameter  serat  terhadap  kekuatan  bending. Dari  grafik  tersebut  menggambarkan  bahwa  variasi ukuran  diameter  serat  berbanding  terbalik  dengan kekuatan bending. Semakin besar diameter serat yang diberikan maka semakin kecil kekuatan bending yang didapatkan.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  ukuran  serat dengan  diameter  0,05  mm  sampai  0,25  mm  memiliki kekuatan  bending  sebesar  90,234  N/mm 2 (tinggi), ukuran  serat  dengan  diameter  0,30  mm  sampai  0,50 mm  memiliki  kekuatan  bending  sebesar  86,133 N/mm 2 (sedang),  dan  untuk  ukuran  serat  0,60  mm sampai  1,05  mm  memiliki  kekuatan  bending  sebesar 85,107 N/mm 2 .
Berdasarkan hasil uraian diatas diperoleh untuk kekuatan bending tertinggi terdapat pada ukuran serat dengan  diameter  0,05  mm  sampai  0,25  mm. Meningkatnya  kekuatan  bending  tersebut  disebabkan karena serat penyusun komposit tersebut menggunakan  serat  dengan  ukuran  diameter  kecil dengan orientasi serat yang searah (kontinyu). Dimana ukuran  serat  tersebut  meningkatkan  kerapatan  massa komposit  sehingga  kecil  kemungkinan  terdapat rongga-rongga  atau  ruang  kosong  yang  terkandung didalamnya. Oleh karena itu, jika komposit menerima beban  maksimum  secara  horizontal  (tekanan)  maka komposit  mengalami  reaksi  perlawanan  terhadap beban yang diberikan sampai titik batas kemampuannya  (kelelahan).  Dimana  dari  perlawanan tersebut terjadi reaksi beban  tarik pada bagian bawah komposit  yang  pada  akhirnya  akan  patah.  Dalam fraksi  volume  serat  yang  sama  antara  serat  dengan ukuran  diameter  yang  kecil  dan  ukuran  diameter besar,  pada  ukuran  diameter  serat  kecil  memiliki susunan  serat  lebih  banyak  dibandingkan  dengan diameter besar.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ukuran diameter serat tangkai sagu berpengaruh  terhadap  sifat  mekanik  (kekuatan  tarik dan  kekuatan  bending)  pada  material  komposit. Diameter  0,05 – 0,25  mm  memiliki  kekuatan  tarik
tertinggi  yaitu  48,000  N/mm 2 dan  kekuatan  bending tertinggi  yaitu  90,234  N/mm 2 .  Diameter  0,60 -1,05 mm  memiliki  kekuatan  tarik  terkecil  45,692  N/mm 2 dan nilai kekuatan bending terendah yaitu 85,107 mm.

## DAFTAR PUSTAKA
Atjung.  1990. Tanaman  Yang  Menghasilkan  Minyak Tepung Dan Gula. CV Yasaguna. Jakarta
Bismarck, A, dkk. 2002, SurfaceCharacterization  of Flax,  Hemp  and  Cellulose  Fibres:  Surface Properties  and  the  Water  Uptake  Behavior, Polymer Composite Vol 23, no. 5.
Callister  Jr.  William.  D.  2000. Fundamentals  Of Materials  Science  And  Engineering/  An
Interactive. John Willey & Sons. Inc.
Chung  Deborah  D.  L.  2010.  Composite Materials Science  And  Applications.  Second  Edition. Springer-Verlag : London
Diharjo Kuncoro.  2006. Pengaruh  Perlakuan  Alkali terhadap  Sifat  Tarik  Bahan  Komposit  Serat Rami-Polyester. Vol. 8, No. 1. Jurusan Teknik Mesin
Fahmi,  Hendriwan  dan  Hermansyah,  Harry.  2011. Pengaruh  Orientasi  Serat  Pada  Komposit Resin  Polyester/Serat  Daun  Nenas  Terhadap Kekuatan  Tarik. Jurnal  Teknik  Mesin  Vol.1.
Padang
Gibson,  1994. Principle  Of  Composite  Material Mechanics. New York : Mc Graw Hill,Inc.
Humeiri, Arif. 2013. pengaruh konsentrasi alkali dan diameter  serat  terhadap  kuat  geser  rekatan pada  antar  muka  serat  ijuk  aren (arenga pinnata)/ poliester. Yogyakarta.
Munandar,  dkk.  2013. Kekuatan  Tarik  serat  Ijuk. Jurnal  Ilmiah  Universitas Lampung  :  Bandar
Lampung
Putu  Lokantaro  dan  Ngakan  Putu  Gede  Suardana., 2007,  Analisis  arah  dan  perlakuan  serat  tapis kelapa  serta  rasio epoxy  hardener terhadap sifat fisis dan mekanik komposist tapis kelapa, Jurnal Ilmiah Teknik Mesin CAKRAM., Vol. 1, No. 1, 15 – 21.
Ramalan.  Laode,  2015. Analisis  Kekuatan  Tarik  Dan Bending  Komposit  Diperkuat  Serat  Ijuk. Skripsi. Universitas Halu Oleo : Kendari
Schwatz.  1984.  Composite  Materials  Handbook.  MC Grow-Hill. New York
Shackelford,  1992, Introduction  to  Materials Science for  Engineer,  Third  Edition,  macMillan Publishing Company, New York, USA
Sofian  Bondan.  T.  2010. Pengantar  material  teknik. Salemba Teknika. Jakarta